630 
H. Stremme, 
Feststellungen konnte ich darüber nicht machen ; die Scliiittelungen 
erstreckten sich ununterbrochen über 2 — 10 Tage. Es ist durch- 
aus nicht ausgeschlossen , daß Temperaturänderungen auch von 
Änderungen der Löslichkeit begleitet waren. 
In den mit Soda und Essigsäure geschüttelten Ctels reicherte 
sich die Kieselsäure stark an. Wenn ich die Essigsäurelöslichkeits- 
versuche mit den Essigsäurefällungsversuchen in bezug auf die Gels 
vergleiche, so zeigt sich, daß in schwacher Essigsäure verhältnismäßig 
kieselsäurereiche Gels beständig waren. Die schwache, 0,05 normale 
Essigsäure wurde bei einem Versuche, den Gel 1 Al., 0 3 : 1 Si 0 2 in 
ihr bis zur Sätttigung zu lösen, durch absorbiertes Alkali in einem 
Falle neutral. Sofort fiel der ganze Gel wieder in seiner ursprüng- 
lichen Zusammensetzung aus, in Lösung blieben nur noch Spuren. 
Zum Vergleiche wurden auch frisch bereiteter Tonerdegel 
(Fällung mit Ammoniak) und Kieselsäuregel (Fällung mit 
Ammoniumkarbonat) mit denselben Lösungsmitteln auf dieselbe Weise 
behandelt. Von Tonerdegel waren in 1 1 destilliertem Wasser nur 
Bruchteile eines Milligramms, in 1 1 kohlensäurehaltigem Wasser etwa 
2 mg, von Kieselsäuregel in ersterem 0,02 g, in letzterem 0,085 g 
löslich. Demnach hatte auch hier die Kohlensäure die 
Löslichkeit der Kieselsäure außerordentlich erhöht. 
Die Löslichkeit der Tonerde allerdings schien sich bei den gemengten 
Gels in bezug auf die Kohlensäure umgekehrt zu verhalten. Aber 
die winzigen Mengen und das durch absorbierte Salze zu schwacher 
Salzlösung umgewandelte „ destillierte Wasser“ warnen vor einem 
weiteren Eingehen auf dieses abweichende Verhalten. 
Vierprozentige Sodalösung nahm 0,094 g Al o 0 3 und 0,699 g 
Si0 2 im Liter auf, aber aus den Doppelgels erheblich mehr 
Tonerde (z. B. 0,373 g) und erheblich weniger Kieselsäure 
(z. B. 0,017 g). 
Die Essigsäuren nahmen je nach ihrer Konzentration ent- 
sprechend weniger Kieselsäure und Tonerde auf, und zwar z. B. — ( 
Essigsäure im Durchschnitte 0,322 g Si0 2 und 0,381 g A1 2 0 3 , also 
etwas mehr Tonerde als Kieselsäure. Aus den Doppelgels da- 
gegen mehr von beiden und erheblich mehr Tonerde als Kiesel- 
säure, z. B. aus dem Gel 1 : 1 0,401 g Si 0 2 und 1,044 g A1 2 0 3 . 
Am deutlichsten zeigen die Abbauversuche mit Hilfe der Soda- 
lösung, daß bei den Doppelgels eine Änderung in der Löslichkeit 
von Tonerde und Kieselsäure gegenüber der von den einzelnen 
Gels eintritt. Spricht nun aber dieses abweichende Verhalten 
unbedingt für das Vorhandensein von Verbindungen in den durch 
meine Fällungen erhaltenen Gels? Ich glaube: nein. Man kann 
eher anuehmen, daß die gelösten Teile sich gegenseitig beeinflußten. 
Wahrscheinlicher noch als diese für die hier angeschnittene 
Frage wenig besagenden Schüttelversuche läßt jedoch eine Erwägung 
